li/jo ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Cette machine se prête, après graduation (ou calcul si sa construction si 

 été géométriquement combinée), à la mesure d'une induction mutuelle; aux 

 diverses applications d'une machine à diviser; au contrôle et à la correction 

 des vis micrométriques ; à l'examen de la précision des pointés optiques, etc. 



Les mêmes considérations ^'appliquent aux angles. 



ÉLECTROTECHNIQUE. — Résislmté et thermoélectricité du tantale. 

 Note de M. H. Pécheux, présentée par M. J. Violle. 



Lorsqu'on détermine la résistivité d'un hlament de tantale, on est frappé 

 par les diflérences, assez sensibles, que présentent les résultats pour divers 

 échantillons provenant de la même source. 



J'ai examiné plusieurs échantillons, à des époques difTérentes, et j'ai 

 obtenu les résultats suivants, que j'ai l'honneur de communiquer à l'Aca- 

 démie. Ces échantillons m'ont été gracieusement offerts par la maison 

 Siemens et Halske, de Berlin, laquelle fabrique les lampes au tantale, 

 comme on sait. 



i" liésistivitè. — .l'ai opéré par la méthode du pont de Weathstone, à 

 corde, chaque fil étant porté à des températures variables, de la tempéra- 

 ture ambiante à 200° environ, .l'ai ainsi repéré les résistances de o"',5o de 

 fil à cinq températures différentes ; j'en ai déduit ensuite, par le calcul, et 

 connaissant les dimensions de ce fil ( longueur, section droite), la résistivité 

 à 0° et les coefficients de température; par suite, la résistivité à t°. 



Voici mes résultats, en microhms, pour trois échantillons pris au hasard: 



h: pl=zii^ (i-f-o,oo29< — 0,0000019/-); 



B. p,^ i5, i'3(i + 0,0023/ + 0,000009 r /- ) ; 



C. p,::= i6,38(i -H 0,002,5/ + G, 000 000 4'")- 



J'ai oxydé ensuite chaque fil étudié, en le traitant par la potasse pure à 

 l'ébuUition. J'ai pu reconnaître, dans le mélange d'oxydes obtenus ainsi, la 

 présence au niobium, en quantité faible mais appréciable. Je n'ai pas dosé 

 exactement la proportion de niobium, mais j'ai classé les trois échantillons 

 par ordre de teneur décroissante en nobium : A, B, C. 



Les résultats qui précèdent montrent que : 



a. La résistivité croit avec la pureté du fil, en tantale ; 



b. Le principal coefficient de température croît avec la pureté du métal 



